TCVN8267-3:2009

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN8267-3:2009 về Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng – Phương pháp thử - Phần 3: độ cứng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8267-3 : 2009 SILICON XẢM KHE CHO KẾT CẤU XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 3: XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG SHORE A S tructural silicone sealants - Test methods - Part 3: Determination of shore A hardness 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ cứng Shore A của s ilicon xảm khe cho kết cấu xây dựng loại một và nhiều thành phần đóng rắn hóa học. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi n ă m công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 8267-1 : 2009, Silicon xảm khe cho kết cấu xây dựng - Phần 1: Xác định độ chảy. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3. Nguyên tắc Độ cứng Shore A được đo theo TCVN 1595-1 : 2007 (ISO 7619-1 : 2004) tr ê n tấm phẳng tạo thành từ s ilicon xảm khe cho kết cấu xây dựng đ ã được ổn định ở điều kiện quy định đối với mỗi loại. 4. Lấy mẫu Theo Điều 5 của TCVN 8267-1 : 2009. 5. Thiết bị và dụng cụ - Dụng cụ đo độ cứng Shore A có thang đo từ 0 đến 100. - Khuôn hình chữ nhật làm bằng đ ồ ng, kích thước (dài x rộng x cao) = (130 x 40 x 6) mm. - Hai tấm nhôm phẳng có chiều dày từ (0,6 ¸ 1,6) mm, kích thước (dài x rộng) = (80 x 150) mm. - Dao lưỡi mỏng . ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Tủ dưỡng mẫu , điều chỉnh được nhiệt độ (38 ± 2) ° C và độ ẩm ³ 95 %. - Cân , độ chính xác 0,1 g. 6. Cách tiến hành 6.1. Độ c ứng của s ilicon xảm khe cho kết cấu xây dựng loại nhiều thành ph ầ n - Mỗi mẫu thử cần hai tấm nhôm phẳng. - Ổn định các thành phần của mẫu thử ở trạng thái riêng rẽ trong bao k í n ở đi ề u kiện chuẩn ít nhất 24 h. - C â n khối lượng các thành phần theo tỉ lệ quy định của nhà sản xuất với độ chính xác 1 % để có được tối thiểu 250 g hỗn hợp mẫu thử, sau đó trộn đều các thành phần vào nhau trong 5 min thành một hỗn hợp đồng nhất. - Đặt khuôn đồng l ê n bề mặt tấm nhôm ph ẳ ng căn chỉnh đ ồ ng tâm, sau đó đổ hỗn hợp mẫu thử vào đ ầ y khuôn đồng rồi dùng thước kim loại tạo phẳng b ề mặt ngang bằng với mép trên của cạnh khuôn. Dùng dao lưỡi mỏng xén dọc xung quanh bên trong khuôn đồng và ngay lập tức nâng khuôn đồng ra khỏi tấm mẫu thử. Tiếp tục tiến hành tương tự để tạo tấm mẫu thử thứ hai. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Sau khi kết thúc gia i đoạn ổn định, sử dụng thiết bị đo độ cứng loại D (thang A) theo TCVN 1595-1 : 2007 (ISO 7619-1 : 2004) để xác định độ cứng ở điều kiện chuẩn tại ba vị trí khác nhau, các vị trí đo cách nhau ít nhất 25 mm và cách mép cạnh ít nhất 13 mm. Nếu một trong số sáu giá trị đo nhận được sai lệch quá 15 % so với giá trị trung bình cộng của sáu lần đo thì phải tiến hành tạo hai tấm mẫu thử mới và đo lại. 6.2. Độ cứng của s ilicon x ả m khe cho kết cấu xây dựng loại một thành ph ầ n - Mỗi mẫu thử cần hai tấm nhôm ph ẳ ng. - Ổn định mẫu thử còn nguyên trong bao kín tối thiểu 24 h ở điều kiện chuẩn. - Đặt khuôn đồng lên bề mặt tấm nhôm ph ẳ ng căn chỉnh đồng tâm, sau đó lấy tối thiểu 250 g mẫu thử đã ổn định ở trên đổ đầy vào khuôn đồng rồi dùng thước kim loại tạo ph ẳ ng bề mặt ngang bằng với mép trên của cạnh khuôn. Dùng dao lưỡi mỏng xén dọc xung quanh bên trong khuôn đồng và ngay lập tức nâng khuôn đ ồ ng ra khỏi tấm mẫu thử. Tiếp tục tiến hành tương tự để tạo tấm mẫu thử thứ hai. - Sau khi tạo được hai tấm mẫu thử thì ổn định thêm 7 ngày ở điều kiện chuẩn; tiếp đó ổn định 7 ngày ở nhiệt độ (38 ± 2) ° C và độ ẩm ³ 95 %; và cuối cùng ổn định 7 ngày ở điều kiện chuẩn. CHÚ THÍCH: Nhà sản xuất có thể y ê u cầu ổn định ở nhiệt độ và độ ẩm khác so với quy định tr o ng tiêu chuẩn này, tuy nhi ê n thời gian ổn định không được quá 21 ngày và nhiệt độ không quá 50 ° C . - Sau khi kết thúc gia i đoạn ổn định, sử dụng thiết bị đo độ cứng loại D (thang A) theo TCVN 1595-1 : 2007 (ISO 7619-1 : 2004) để xác định độ cứng ở điều kiện chuẩn tại ba vị trí khác nhau, các vị trí đo cách nhau ít nhất 25 mm và cách mép cạnh ít nhất 13 mm. Nếu một trong s ố sáu giá trị đo nhận được sai lệch quá 15 % so với giá trị trung bình cộng của sáu lần đo thì phải tiến hành tạo hai tấm mẫu thử mới và đo lại. 7. Tính kết quả ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 8. Báo cáo thử nghiệm Theo Điều 9 của TCVN 8267-1 : 2009.